202 Dr: C. NEUBAUER 
Es kann also festgestellt werden, da8$ das Eutektikum DLeuzit-Diopsid, 
bei Anwesenheit von 1590 Orthoklas, zwischen den Verhültnissen 60 : 25 und 
70:15 liegt, jedenfalls náher zum ersteren als zum letzteren, da beim 
IV. Versuch nach Ausscheidung von wenig Leuzit das Eutektikum erreicht 
wurde, wührend bei der Schmelze V das Hutektikum erst nach Ausscheiden 
von ziemlich viel Diopsid erfolgte. 
Diopsid, der bisher nur in sehr unvollkommenen Kristallen auftrat, 
biidet in dieser Schmelze sehr gute Kristalle, die von ausgeprágter Zonal- 
struktur sind. Daraus können wir schlieBen, daB8 die Kristallisation schon 
bei einer relativ kleinen Übersüttigung anfing.! j 
Betrachten wir die Resultate der ausgeführten Untersuchungen, so füllt 
alsogleich auf, dab aus den Schmelzlösungen von Leuzit, Diopsid und Orthoklas 
nur die zwei ersten Silikate ausgeschieden sind, wáhrend Orthoklas in keinem 
Falle auskristallisiert vorgefunden wurde. Die Ursache dieser Tatsache suche 
ich darin, da8 der Orthoklas wegen seiner geringen Menge — jede Schmelz- 
lösung erhielt nur 1590 Orthoklas — im Vergleiche zum ternáren Hutektikum 
in kleinster Menge vorhanden war, und daher den zuletzt auskristallisieren- 
den Teil der Schmelze gebildet hatte, da seine Ausscheidung nur nach 
Erreichen des ternüren Hutektikums anfangen hütte können. Durch die fort- 
sechreitende Kristallisation des Leuzites und Diopsides vergrölerte sich fort- 
wáhrend die Viskositát und daher auch die Übersüttigung der Sechmelze, 
teils durch das Sinken der Temperatur, teils aber durch die gröbere Viskositát 
der orthoklasreicheren Sehmelzlösungen. Auf diese Weise erstarrte die Schmelz- 
lösung zu Glas bevor noch das ternüre Hutektikum erreicht wurde. 
Bei den ersten vier Versuchen war die Kristallisationsfolge: Leuzit, 
Deuzit und Diopsid, wáhrend der Rest zu Glas erstarrte. Beim fünften Ver- 
suche fing die Ausscheidung mit Diopsid an, worauf das eutektische Gemisch 
von Diopsid und Leuzit erfolgte, bis der Rest ebenfalls zu Glas erstarrt war. 
Daraus konnte die ungefáhre Lage des Leuzit-Diopsid Hutektikums festgestellt 
werden. Beim dritten Versuche wurde die Ausscheidungsfolge durch die Über- 
süttigung der Schmelzlösung etwas kompliziert, entspricht aber, ebenso wie 
alle anderen, den physikalisch-chemischen Gesetzen. 
Schmelzpunktbestimmungen. 
Bei meinen Versuchen habe ich DoELrrEgs bewáhrte optische Methode 
angewendet. Den von mir benützten Kristallisations-Mikroskop hat DOELTER 
in den Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-naturw. KI. CXVIII. 
1909 beschrieben. 
DoELTER hat seine zahlreichen allgemein anerkannten Mineral-Schmelz- 
punktbestimmungen nach der optisehen Methode ausgeführt und gelangte zu 
sehr guten übereinstimmenden Resultaten. Anders verhült sich die Sache bei 
der Untersuchung von einem Gemische verschiedener Silikate, da diese einen 
1 Vocr, J. H. L.: Tscherm. min.-petr. Mitt. XXIV. 483. 
